72 
LES DÉFORMATIONS PERMANENTES ET L'HYSTERESIS. 
Mais l'étal de l'acier dont le point figuratif se trouve au-dessous de la 
ligne SS' n'est pas devenu invariable; la dureté de cet acier continue 
à diminuer, bien qu'avec une extrême lenteur; ces modifications, inappré- 
ciables au bout de quelques heures, peuvent être perceptibles au bout 
de plusieurs années. Ainsi, quelque raide que soit la trempe d'un barreau 
d'acier, l'action de la température ordinaire semble n'apporter aucune modi- 
fication à cet état de trempe si l'observation dure seulement quelques 
heures; mais le recuit est appréciable au bout de plusieurs années; selon 
M. C. Parus (*), « la température ordinaire, agissant sur un barreau trempé 
raide pendant un certain nombre d'années produit un effet comparable à celui 
qu'une température de 100° produit pendant un certain nombre d'heures ». 
On peul, en employant l'expression dont M. C. Barus fait usage, dire que 
la région comprise entre les lignes SS', NN' est la région où le corps 
éprouve un recuit séculaire. 
Cette région, dont l'existence a une très grande importance dans l'inter- 
prétation des propriétés des corps trempés, possède essentiellement les 
caractères suivants : 
d° En chaque point de cette région se coupent une ligne ascendante et 
une ligne descendante qui font entre elles un angle extrêmement voisin de jr. 
2° Très large à basse température, celte région se resserre de plus en 
plus au fur et à mesure que la température s'élève. 
3" Cette région n'est pas séparée de la région des recuits appréciables 
par une ligne rigoureusement définie; la frontière commune de ces deux 
régions a une position qui dépend de la précision et de la durée des obser- 
vations; au fur et à mesure que l'on fait croître cette précision et cette durée, 
la région des recuits séculaires se resserre et tend à s'évanouir. 
(*) C\RL Barus, The mechanism of solid viscosity, p. 79. (Bulletin of the United States 
GEOLOGICAL SuRVEY, xï" 94; 1892.) — Depuis la présentation du présent travail à l'Académie, 
M. Cari Barus a publié de nouvelles recherches, plus sensibles et plus précises, qui 
confirment pleinement les résultats expérimentaux que nous venons d'invoquer (Carl 
Barus, The secular softening of cold hard steel, with remarks on electrical standards. Philoso- 
PHiCAL Magazine, série V, vol. XLIV, p. 486; 1897). 
